— 200 — 



Come si vede, il punto di incontro di ab e ub (fig. 7) ( l ) vieDe in 

 realtà a stare tanto in basso (fig. 10) da coincidere praticamente col punto 

 rappresentativo del bismuto. Viene così a mancare la curva corrispondente 

 alla separazione contemporanea di cristalli misti di antimonio e Cu 3 Sb, e 

 cristalli misti di antimonio e bismuto, e il punto di fusione più basso del 

 sistema viene a trovarsi praticamente in corrispondenza del Bi . 



La wBi e la «Bi in vicinanza immediata del Bi sono tratteggiate. 

 Infatti la temperatura iniziale di solidificazione nel sistema Cu 3 Sb-Bi si 

 mantiene elevata fino a circa il 92-93 % di Bi per abbassarsi di circa 370° 



Bi 



Cu 3 Sb Cu 2 Sb « a Sb 



Fig. 10. 



in un breve intervallo di concentrazione, fra 93 e 100 di Bi , e allo stesso 

 modo si comporta la superficie primaria di separazione corrispondente al 

 campo Cu 3 Sb-Bi-Cu 2 Sb . In queste condizioni gli effetti termici dovuti al- 

 l'inizio della cristallizzazione sono piccolissimi, e quindi non si può dir 

 nulla di preciso circa l'andamento dell' ultimo tratto di queste due curve 

 di equilibrio. Praticamente però esse vanno a terminare in corrispondenza 

 del Bi, e questo porta con sè che le superficie secondarie di cristallizza- 

 zione che si riattaccano alla wBi e alla «Bi si estendono pure esse prati- 

 camente fino al punto di fusione del Bi. 



Non è possibile riprodurre in una maniera chiara il diagramma completo 

 nello spazio del nostro sistema ternario, data la complicazione delle super- 

 ficie di cristallizzazione secondaria e delle superficie di trasformazione. Per 

 darne un' idea noi abbiamo disegnato alcune sezioni attraverso ad esso dia- 

 gramma servendoci dei dati sopra riportati (figg. 11, 12 e 13). 



(') Vedi questi Kend. 19, 2° sem., p. 69 (1910). 



